verschiedener Silbermodifilcationen. 
51 
modifikationen habe ich nicht unternommen, da mich dieselbe 
zu weit geführt hätte und die Untersuchung derselben auch 
manche Schwierigkeiten hat. Ich habe nur einmal versucht, 
das durch Reduktion von Silbernitrat durch Zink erhaltene 
schwarze, schwammige Silber auf Streifen von Kartonpapier 
aufzutragen und die elektrische Leitungsfähigkeit zu unter¬ 
suchen. Da durch die Behandlung schon teilweise die 
schwarze Modifikation in die graue übergeht, so zeigten die 
getrockneten Präparate recht verschiedene Werte für die 
Leitungsfähigkeit. Viele, noch recht dunkle Blätter leiteten 
überhaupt nicht, ein Zeichen, dass das Silber meist zu einem 
Pulver eingetrocknet war. Die Blätter mit messbarem Wider¬ 
stande zeigten dabei, dass die Feuchtigkeit der Luft von 
Einfluss auf den Widerstand ist. Ein Behauchen der Blätter 
veränderte den Widerstand, analog wie es Oberbeck bei 
seinen allotropen Silberpräparaten gefunden hat. 
Bemerkenswert ist nun, dass durch das Eintauchen in 
Säure nicht nur eine Farbenänderung des Silbers von schwarz 
in grau, sondern auch eine bedeutende Herabminderung des 
Leitungswiderstandes bewirkt wird. So tauchte ich z. B. 
momentan mehrere Blätter in öprocentige Salzsäure, legte sie 
dann in destilliertes Wasser und darauf in einen Exsiccator. 
Nach mehreren Tagen bestimmte ich den Leitungswiderstand 
wieder. Dabei ergab sich die in der folgenden Tabelle mit- 
geteilto Widerstandsänderung. 
Tabelle 28. 
Zeit 
Widerstand 
Bern. 
a 
b 
c 
Vorher 
3 Tage später 
150 
10,37 
10000 
116 
20,06 
3,15 
Späterhin nahm der Widerstand der so behandelten 
Blätter wieder etwas zu. Ganz ähnlich wirkten die anderen 
Mineralsäuren und auch Essigsäure. Eine ganze Reihe 
dunkler Präparate, die vorher nur Spuren von Leitungs¬ 
fähigkeit zeigten, wurden nach der Behandlung mit Säuren 
gut leitend. Eine Abnahme durch Einwirkung von Salz¬ 
lösungen habe ich nicht gefunden. Ich habe allerdings nur 
4* 
